52 



LIQUATIË (ONGELIJKSLACHTIGHEID) 



buitenzijde (a en b) was bepaald en daarna liet .^-gehalte in de 

 geheele baar (c) (in duizendsten): 



^«-gehalte 



c h — < 



812 13 



630 30 



780 20 



845 5 



830 12 



821 9 



i^-gehalte 



^tf-gehalte 



a 



b 



111 



825 



120 



660 



120 



800 



45 



850 



86 



842 



110 



830 



Au 903 

 Pt B6-5 



Au 902-5 

 Pt &7 



Het oorspronkelijk genomen proefmetaal had dus zeer merkbaar 

 verkeerde waarden gegeven (opgemerkt zij dat nog andere bestand- 

 deelen, zooals zilver voorkwamen). 



Behalve synthetische proeven 

 over liquatie van goud en pla- 

 tina in legeeringen, waarin 

 bovendien nog in hoofdzaak 

 zilver voorkwam en die dus 

 niet tot de binaire zijn te reke- 

 nen, deed Matthey nog waarne- 

 mingen aan legeeringen uit 

 zuiver goud en platina samen- 

 gesteld 1 ). Deze en volgende 

 proeven bestonden steeds in 



Au 908 

 Pt 90 



Au90Q 



Pt 9 a 



Au 905 

 Pt 90 



'Au 905 



Pt 05 



Fig. 33. 



het 



gieten van goedgeroerde 



smelten in een ronden vorm (7.5 cM. dianieter), doorzagen van de 

 legeering in twee gelijke helf- 

 ten, en analyse van een aan- 

 tal gedeelten van het snijvlak. 

 Drie verschillende J/t-Pt-le- 

 geeringen werden onderzocht , 

 met resp. 100, 700 en 000 

 duizendsten platina. De eerste 

 legeering werd na de eerste 

 proef omgesmolten, en daarna 

 nog tweemaal onder telkens 

 sterkere verhitting. De resultaten 

 der analyses zijn aangegeven in de figuren 33, 34, 35 en 36: 



Au90V6 \ 



Pt 95L _ 



--^Au 906 



Au90SVa a ^\P t 93-5 

 p»q,/ / Au 893-G Au893-6\ 



Y Pt 1 06 PM 06 \ 



/ Au 874 \ Au 903 

 Au903 » Pt ^125-5 | Pt 97 



Pl96 ' 5 Au 897 * Au 900-6 

 \ Pt 103 Pt 99- h • 



V /Au906-J 

 Au90<\ /Pt 93 



Pt 95-8 x^^ y 



Au 905-3 

 Pl 9h-2 



Fig. 34 





') Phil. Trans. A 183 629 (1893). 



